SÉANCE DU 2 OCTOBRE I922. 523 



Carbone total 3 , 0/40 



Graphite 2,5oo 



Silicium . 2,096 



Manganèse o , 463 



Soufre 0,060 



Phosphore 0,89/4 



Si l'on examine ie diagramme de dilatation, on retrouve nettement les 

 diverses phases signalées par M. G. Charpy dans son Mémoire d'ensemble 

 sur les alliages dç fer et de carbone ( ' ). 



1J0 ïSi 



Diagramme montrant, les dilatations et contractions subies par un fragment de fonte 

 soumis à cinq chauffages successifs entre 600" et 900°. 



1. Au-dessous du point critique à réchauffement, dépôt progressif de 

 graphite avec augmentation de volume non réversible. 



(*) Société chimique de France^ 16 mai 1908. 



